14 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
PRE PL ERREUR ES TT RER SELS ER EI CTP PORTER REX DHCTRA INC CARNNMSPEREE TN 
DE ONU RUN 
De procurer au cuivre rouge la couleur, le grain et la dureté 
de l’acier ; 
Par B.-G. Sacs. 
Margraff et Pelletier ont fait part de leurs recherches sur 
l'union du phosphore avec diverses substances métalliques ; le 
chimiste français a perfectionné ce procédé; c’est en répétant 
et variant ses expériences, que j'ai reconnu que le moyen le plus 
sûr et le plus prompt pour phosphorer le cuivre, étoit de pren- 
dre ce métal sous forme métallique, de le fondre avec deux 
parties de verre animal et un douzième de poudre de charbon, 
mais il est essentiel que le cuivre offre beaucoup de surface : 
avantage qu’on a en prenant des copeaux de ce métal, qu'on 
met lit par lit avec le verre animal mêlé de poudre de charbon. 
J’expose le creuset à un feu assez actif pour fondre le verre 
animal ; il se forme du phosphore dont la plus grande partie 
brûle, tandis qu’une autre se combine avec le cuivre, dans le- 
quel il reste si incarcéré qu’il ne s’en dégage pas , quoique tenu 
en fusion pendant vingt minutes sous le verre animal qui n’a 
pas été décomposé. 
Le creuset refroidi et cassé, on trouve sous le verre qui a 
passé à l’état d’émail rouge, le cuivre phosphoré, sous forme 
d’un culot gris et brillant; en le pesant on trouve que par cette 
opération le cuivre a augmenté d’un douzième. 
Si le cuivre phosphoré fondu tombe sur une plaque de fer 
polie, il s’y étend en forme de plaques diversement configurées, 
qui chatoient comme la gorge des pigeons. 
Le cuivre phosphoré est bien plus fusible que le cuivre rouge; 
il peut être souvent fondu sous la poudre de charbon sans per- 
dre de ses propriétés. 
Ce même cuivre phosphoré , exposé ongtemps sous la moufle, 
ne se sépare que très-difficilement du phosphore. 
Le cuivre ainsi combiné avec le phosphore acquiert la dureté 
de l'acier dont il a le grain et la couleur ; comme lui il est sus- 
